340 CoQUiLiiAT. — Cours élémentaire sur la fabricalion 



moules sont composés, un corps peu conducteur du caloiiquc 

 Ce corps est le charbon. On emploie , comme charbon , le 

 coke , substance qui se produit naturellement d;ms une londe- 

 ric, qu'il faut utiliser et qui est assez facile à broyer. Le coke 

 ajoute au sable du moule , a en outrç la propriété de faciliter 

 le dépouillement de la pièce, parce qu'il est sans action cliimi- 

 que sur la fonte en fusion. Mais le charbon diminue le liant et 

 radbcrcnce du sable; on ne peut le mélanger que dans la propor- 

 tion indiquée par l'expérience. Les moules des grosses bouches à 

 feu sont plus exposés que les autres à être dégradés par la chute 

 d'une plus grande quantité de métal en fusion, par les tiraillements 

 produits par la quantité de clialem' contenue dans ce métal et par 

 une plus grande et plus rapide émission de gaz provoquée par cette 

 chaleur. Il est donc important de diminuer la quantité de coke dans 

 le sable destiné au moulage des grosses pièces. 



Ordinairement on mélange une partie de coke sur 9 parties de 

 sable. Cette proportion de coke varie suivant les calibres ; elle est 

 de '/e pour les petites pièces et de '/u pour les plus gros ca- 

 nons. 



Pour procéder au mélange on répand le sable sur le parquet de la 

 sablerie par séries de 9 pelletées de sable (plus ou moins selon le ca- 

 libre des pièces qu'il s'agit de mouler), en ajoutant une pelletée de 

 coke à chacune de ces séries. On continue à superposer ces ma- 

 tières dans le même ordre et dans la proportion adoptée jusqu'à ce 

 qu'on en ait la quantité voulue. 



L'ouvrier remue le sable mélangé de coke avec la pelle , et le 

 déplace plusieurs fois, al]n de répartir le charbon aussi uniformé- 

 ment que possible. 



Il forme ensuite une première couche de ce sable de 0,08 à 0,10 

 d'épaisseur qu'il sillonne avec la pelle et sur laquelle il verse un 

 peu d'eau avec un arrosoir. Sur cette 1" couche il en étend une se- 

 conde semblable à la 1'° , sillonnée et arrosée de même, puis vient 

 le tour d'une 5"'° couche, d'une 4""=, et ainsi de suite jusqu'à ce 

 que tout le sable soit amoncelé. 



Il arrive quelquefois que le sable est trop miiigre ou pas assez 

 argileux, ce qui lui oie du liant ; pour y remédier on délaie un |)cu 

 de terre de (lipe dans l'eau avec laquelle on arrose. 



